k 



des bouches à feu en foute et en bronze , etc. 553 



séchage que toutes les autres terres à mouler en fcsanl par les 

 procédés déjà indiqués un mélange de 



\ Volume d'argile. 



\ Volume de sable. 



Cette terre est plus compacte oi^ moins poreuse que la terre à 

 chaper , mais elle a moins de cohésion , on ne l'emploie que pour 

 ime première couche très-mince de la chape sur le modèle. Il en 

 résulte un moule plus uni , plus dur vers l'intérieur, dépouillant 

 mieux classez consistant pour la fonte. Nous exposerons plus loin 

 les raisons qui ne permettent pas d'employer cette matière dans le 

 moulage des pièces de bronze. 



ARTICLE V. 

 TERRE FINE POUR LE MOULAGE EN TERRE DES PIÈCES DE FONTE. 



Composition de la terre fine. 



La terre fine est formée de débris de modèles pulvérisés , passés 

 au tamis en crins et ensuite délayés dans de l'eau de pluie au point 

 de former une bouillie. On laisse la matière s'imbiber d'eau pen- 

 dant plusieurs jours , en ayant la précaution de la remuer de temps 

 en temps. 



La terre fine ne doit contenir ni gros grains , ni particules pour- 

 vues d'aspérités : il faut éviter de la mélanger avec du sable. 



Emploi de la terre fine. 



La terre fine sert à former les dernières couches du modèle et à 

 parer l'intérieur du moule. Etant très-délayée elle est appliquée en 

 couches très-minces , qui ne peuvent éprouver de retrait sensible : 

 elle convient pour procurer une surface unie au modèle et pour 

 boucher les petites fissures du moule. 



On concevra l'utilité de la terre fine en considérant que lorsque 

 le modèle est bien lisse , l'intérieur du moule qui se fait dessus 

 l'est également, le modèle se détache plus l'acileraeiil du moule , et 

 les objets coulés ont leurs surfaces plus nettes. 



4o 



